Farben 



*.-).-> 



auerordentlichem Grade (Pariserblau) be- 

 eintrchtigt. Es handelt sich hier also um 

 eine unter Lichtwirkung zustande kommende 

 Unvertrglichkeit von Malerfarbstoffen. 

 A. Eibner nannte diese Eigenschaft die 

 Zinkweiunechtheit derselben. Nach 

 neueren Beobachtungen scheinen auch andere 

 weie Farbstoffe wie Kreide usw. hnliche 

 Wirkungen auszuben, ohne da diese ledig- 

 lich auf den durch den weien Farbstoff 

 bewirkten Verdnnungsgrad des bunten zu- 

 rckzufhren wre. Ueber Beeinflussung 

 von organischen Farbstoffen durch anorga- 

 nische oder ersterer untereinander liegen 

 zurzeit nur einige Beobachtungen vor. Be- 

 zglich der Mitwirkung von Bindemitteln 

 bei diesen und anderen Erscheinungen vgl. 

 Abschnitt 6. 



4. Wirkung und Einteilung der Binde- 

 mittel. Die Bindemittel haben den Zweck, 

 durch ihre Klebefhigkeit im eingetrockneten 

 Zustande die Partikeln der Farbstoffe unter 

 sich und die Malschicht (Druckschicht) am 

 Grund haften zu machen, auerdem licht- 

 und luftempfindliche Farbstoffe zu schtzen 

 und keine schdlichen Einflsse auf sie aus- 

 zuben (vgl. 6). Man teilt die Bindemittel 

 nach der Zusammensetzung ein in anorgani- 

 sche und organische. Von ersteren kommen in 

 Betracht: gelschter Kalk,- Wasserglas; 

 von letzteren die wasserlslichen Bindemittel; 

 Pflanzenleime, arabisches Gummi, Kirsch- 

 gummi, Traganth; die knstlichen stickstoff- 

 freien Klebemittel Dextrin und Strkeleime; 

 dann die tierischen Knochenleime inklusive 

 Hausenblase. Von in Wasser unlslichen orga- 

 nischen Stoffen werden verwendet Kasein 

 in Form lslicher Salze; von mit Wasser 

 emulgierbaren das Eigelb. Ferner die fetten 

 trocknenden Oele, Leinl, Mohnl, Nul, 

 seltener Sonnenblumenl; dann chinesisches 

 Holzl; neuerdings Sojabohnenl und Perilla- 

 l. Versuchsweise wurden fr Knstlerl- 

 farbenfabrikation Candlenul und Nigerl 

 verwendet. Auerdem finden Anwendung 

 als Bindemittel oder Bestandteile derselben 

 fette Oelfirnisse, Oellaeke, Harzlacke, Oel- 

 emulsionen (vgl. 7g, Temperafarben) und Bal- 

 same. Als Lsungs- bezw. Verdnnungs- 

 mittel dienen Wasser, zur Herstellung der 

 wsserigen Bindemittel, Terpentinl und 

 dessen Ersatzmittel. Malmittel sind Hilfs- 

 materialien der Oel- und Temperamalerei. 

 Man unterscheidet schnell trocknende oder 

 Sikkative und langsam trocknende. Erstere 

 sind entweder Oelfirnisse mit starkem Gehalt 

 an Trockenstoffen (Bleisikkative, Sikkativ 

 de Courtrai, Terebine) oder Oelharzlacke 

 (Sikkativ de Haarlem); letztere hochsiedende 

 therische Oele wie Rosmarin-, Spick-, 

 Lavendel- und Nelkenle, auch Copaivale. 

 Firnisse sind Pflanzenle (Leinl, Mohnl, 

 Nul usw.), die durch Erhitzen mit Trocken- 



stoffen (Bleigltte, Mennige, Braunstein) auf 

 hhere Temperatur (gekochte Firnisse, alte 

 auf Firnisbereitung) oder durch Behandlung 

 bei mittleren Temperaturen mit Metallver- 

 bindungen der Leinlsuren (Linoleate) oder 

 solchen des Kolophons (Resinate) die Eigen- 

 schaft gewonnen haben, in dnner Schicht 

 aufgetragen rasch zu trocknen. Man unter- 

 scheidet Spri tlacke, z.B. Schellack, eine Auf- 

 lsung des Stocklackes in Alkohol, Essenz- 

 lacke, d.h. Lsungen von Harzen wie Mastix, 

 Dammar, weichen Kopalen in Terpentinl 

 und Oellaeke, d. h Lsungen der Rck- 

 stnde der trockenen Destillation in fetten 

 und therischen Oelen unlslicher Naturharze 

 in Oelfirnissen (Lackmassen), die mit Ter- 

 pentinl oder dessen Ersatzmitteln auf 

 Streichkonsistenz verdnnt werden. Auf 

 diese Weise werden die Bernstein- und Kopal- 

 lacke hergestellt. Ersatzmittel hierfr sind 

 u. a. die mittels Kalk- und Zinkverbin- 

 dungen des Kolophons oder Estern derselben 

 (Schaalsche Lackester) oder mit durch 

 Erhitzen gehrtetem Kolophon (Ambrol) her- 

 gestellten Harzlacke oder Kompositionslacke. 

 Der Trocken- und Haftproze der 

 Bindemittel. Die wsserigen Bindemittel 

 trocknen durch Verdunsten des Wassers und 

 hierbei stattfindende chemische Vernderung 

 der anorganischen Bindestoffe Kalkhydrat 

 bezw. Wasserglas. Die pflanzlichen und tie- 

 rischen Leime trocknen nur durch Verdunsten 

 des Wassers. Unlslichkeit kann bei Knochen- 

 leim und Kasein durch Besprengen der Bild- 

 flche mit Formalinlsung oder essigsaurer 

 Tonerde bewirkt werden. Die Adsorption 

 von Wasser durch diese kolloidalen Stoffe 

 und das allmhliche Abgeben desselben nach 

 dem Verdunsten des Lsungswassers kann 

 zu Volumvernderungen der Farbschicht fh- 

 ren, die das Aufblttern der Farbschicht ver- 

 i Ursachen (vgl. 7e). Kasein und Eiwei geben 

 Haftfestigkeit durch chemische Verbindung 

 , mit dem Kalk des Malgrundes bezw. durch 

 | Unlslichwerden des Kaseinkalkes beim Ein- 

 trocknen. Die Haftfestigkeit der Farben- 

 schicht ist bedingt durch die Gre ihrer 

 Adhsion am Malgrund und die Kohsion 

 j zwischen Frb- und Bindemittelmaterial. 

 [ Die fetten trocknenden Oele trocknen durch 

 I Sauerstoffaufnahme unter Bildung von Oxy- 

 glyzeriden (Linoxyn), sowie durch Polymeri- 

 sation unter Liclitwirkung (Genthe, Lein- 

 ltrockenproze; Fahrion, Die Chemie der 

 trocknenden Oele, Berlin 1911). Bei den Oel- 

 firnissen werden diese Vorgnge durch die 

 Trockenstoffe beschleunigt. Der Trocken- 

 proze beginnt hier an der Oberflche, da diese 

 | mit dem Sauerstoff in Berhrung steht und 

 schreitet nach der Tiefe vor. Bei dickeren 

 ; Schichten der Farben entstehen durch die 

 , hierdurch auftretende Volumvergrerung 

 und das Antrocknen der oberen Schicht 



